## PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH BETON SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR PADA BETON NORMAL TERHADAP KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS
Soelarso 1) Baehaki 2) Nur Fatah Sidik 3)
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jenderal Sudirman KM. 03 Cilegon, Banten. nurfatahsidik@gmail.com

## ABSTRAK
Sangat diperlukan suatu teknologi konstruksi yang dapat mengurangi eksploitasi alam dan dapat memanfaatkan limbah-limbah beton. Salah satu contoh upaya mengurangi dampak tersebut adalah menggunakan kembali limbah beton untuk penggunaan beton baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh limbah beton sebagai pengganti agregat kasar terhadap kuat tekan dan modulus elastisitas.
Penelitian  ini  merencanakan  beton  normal  dengan  kuat  tekan  yang  ditargetkan  adalah  25 MPa dan menggunakan slump 30-60  mm serta menggunakan Portland Pozzolan Cement (PPC). Penggunaan proporsi agregat limbah dalam penelitian ini adalah 25%, 50%, 75% dan 100 % dari berat total agregat alami dengan umur pengujian 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. Jumlah benda uji 48 buah (3 benda uji untuk setiap umur pengujian dan proporsi). Hasil kuat tekan dan modulus elastisitas akan dibandingkan dengan nilai teoritis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan limbah beton, semakin besar  penurunan  yang  terjadi  pada  nilai  kuat  tekan  dan  modulus  elastisitas.  Berdasarkan  hasil pengujian, penggunaan limbah pada beton dengan proprosi 25% menunjukkan penurunan rata-rata nilai kuat tekan dan modulus elastisitas yang cukup signifikan yaitu 45,39% dan 77,35%. Berlanjut proporsi  berikutnya  yaitu  50%  menunjukkan  penurunan  56,99%  dan  77,45%.  Proporsi  75% menunjukkan penurunan 61,65% dan 79,26%. Proporsi 100% menunjukkan penurunan 66,62% dan 79,12%.  Proporsi  paling  optimum dari  penelitian  ini adalah  proporsi  limbah  25%. Variabilitas kualitas limbah mengakibatkan perbedaan sifat-sifat material beton yang dihasilkan dan cenderung menurunkan kuat tekan dan modulus elastisitas.
Kata Kunci : Beton Normal, Kuat Tekan, Modulus Elastisitas, Proporsi

## ABSTRACT
Technology and construction are necessary to reduce environment exploitation and utilize waste of concrete. Using the concrete waste is one of effort to reduce environment exploitation. The research  is  to  know  how  much  influence  of  waste  concrete  on  the  compressive  strength  and modulus of elasticity.
This research plan mid-strength normal concrete that targeted 25 MPa with slump 30-60 mm  and  using  Portland  Pozzolan  Cement  (PPC).  The  proportion  of  waste  concrete  on  this research are 25%, 50%, 75% and 100 % from total weight of natural agregates with age test 7 days,  14 days,  21 days and  28  days.  Total  sample  is  48  pieces  (3  sample  of  each  age  test  and proportion).  Result  of  compressive  strength  and  modulus  of  elasticity  compared  with  teoritical value.
The  result  on  this  research  express  that  greater  the  use  of  waste  concrete,  greater the reduction that occured of compressive strength and modulus of elasticity. Based on research result, the  use  of  waste  concrete  on  normal  concrete  with  proportion  25%  show  significant  average reduction of compressive strength and modulus of elasticity that is 45,39% amd 77,35%. Then the next proportion that is 50% show reducion 56,99% and 77,45%. Proportion 75% show reduction 61,65% and 79,26%. Proportion 100% show reduction 66,62% and 79,12%. The most optimum proportion  of  waste  concrete in  this  research is  25%. Variability  of  waste  quality  inflict  the properties  of  concrete  material  generated  and  tend  reduction  the  compressive  strength  and modulus of elasticity.
Key Words : Normal Concrete, Compressive Strength, Modulus of Elasticity, Proportion
1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan  zaman  era  globalisasi yang semakin maju menimbulkan perkembangan  teknologi  konstruksi  yang semakin  pesat. Perkembangan  teknologi konstruksi  diperlukan  agar  kebutuhan  akan bahan  yang  dibutuhkan  tersedia  dengan mudah  dan  cepat.  Namun,  dalam perkembangan teknologi konstruksi menimbulkan  beberapa  sisi  positif  maupun negatif dalam pelaksanaannya.
Beton  adalah  salah satu  teknologi konstruksi  dalam  disiplin  ilmu  bahan  yang selalu  berkembang  hingga  saat  ini.  Sering kali  bahan-bahan  yang  diperlukan  untuk pembuatan  beton  secara  masif  diberbagai daerah menimbulkan kerusakan alam. Dalam pelaksanaan konstruksi, banyak pula limbah- limbah  beton  hasil  dari  pengujian  dan pembongkaran  bangunan  maupun  jalan. Kontribusi  limbah  beton  terhadap  timbunan sampah  konstruksi  cukup  besar.  Hal  ini sejalan  dengan  semakin  meningkatnya aktifitas  konstruksi  bangunan.  Di  Indonesia,
limbah
konstruksi biasanya tidak dimanfaatkan  dengan  baik.  Sebagian  besar dibuang  begitu  saja  di  lahan  terbuka  dan beberapa  digunakan  sebagai  bahan  urugan. Ketersediaan material tersebut sangat banyak. Sehingga  potensi  untuk  mendaur  ulang sangat mungkin untuk dilakukan.
Sangat  diperlukan  suatu  teknologi konstruksi yang dapat mengurangi eksploitasi alam dan dapat memanfaatkan limbah-limbah beton.  Salah  satu  contoh  upaya  mengurangi dampak  tersebut  adalah  menggunakan kembali  limbah  beton  untuk  penggunaan beton  baru.  Hal  ini  menjadi  alternatif  bahan beton  yang  menguntungkan,  karena  agregat yang  digunakan  adalah  agregat  yang  telah dibuang. Pemanfaatan kembali limbah beton akan  meningkatkan  umur  penggunaan material dari limbah itu sendiri. Agregat daur ulang  memiliki  beberapa kualitas,  sifat  fisik dan  kimia.  Variabilitas  kualitas  ini mengakibatkan perbedaan sifat-sifat material beton  yang  dihasilkan  dan  cenderung menurunkan kuat tekan beton.
Dalam  penelitian,  penulis  ingin mengetahui  seberapa  besar  pengaruh penggunaan  limbah  beton sebagai  pengganti sebagian atau seluruhnya pada agregat kasar
terhadap  kuat  tekan  beton  dan  modulus elastisitas beton normal dengan mutu sedang. Beton  normal  adalah  beton  yang  memiliki berat  isi  2200 – 2500  kg/m3  menggunakan agregat alam yang dipecah dan mutu sedang adalah beton yang memiliki kuat tekan 21 – 40  MPa.  Kuat  tekan  beton  normal  yang ditargetkan  adalah  25  MPa  dengan menggunakan  slump  30-60  mm.  Pemilihan kuat  tekan  ini  dimaksudkan  agar  hasil  dari penelitian  dapat  digunakan  pada  pembuatan beton untuk  rumah-rumah  sederhana  yang menggunakan mutu beton sedang. Penggunaan  proporsi  agregat  daur  ulang dalam penelitian ini adalah 25%, 50%, 75% dan  100  %  dari  berat  total  agregat  alami dengan umur pengujian 7, 14, 21 dan 28 hari. Hasil kuat tekan dan modulus elastisitas akan dibandingkan dengan nilai teoritis.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  pengaruh  daur  ulang limbah  beton  sebagai  pengganti agregat kasar terhadap nilai kuat tekan beton normal?
2. Bagaimana  pengaruh  daur  ulang limbah  beton  sebagai  pengganti agregat  kasar  terhadap  nilai  modulus elastisitas beton normal?
3. Berapakah  kadar  agregat  pengganti paling  optimum  untuk  menghasilkan nilai  kuat  tekan  beton  normal  yang maksimal  diantara  proporsi  yang direncanakan?

## C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui  seberapa  besar pengaruh penggunaan  limbah  beton  sebagai pengganti agregat kasar pada nilai kuat tekan beton normal.
2. Mengetahui  seberapa  besar  pengaruh penggunaan  limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  pada  nilai modulus elastisitas beton normal.
3. Mengetahui  kadar  paling  optimum limbah  beton  yang  digunakan  sebagai pengganti  agregat  kasar  diantara proporsi yang direncanakan.

## D. Manfaat Penelitian
1. Dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai guna limbah pada pemanfaatan
bahan bangunan untuk bahan konstruksi. 2. Dapat mengurangi dampak eksploitasi alam berlebih.
3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pemilihan bahan campuran beton yang dapat digunakan pada kalangan masyarakat.

## E. Batasan Masalah
1. Pengujian kuat tekan beton pada umur 7, 14, 21, dan 28 hari.
2. Benda  uji  yang  digunakan  adalah silinder 15x30 cm.
3. Kuat  tekan  rencana (f’c) adalah  25 MPa.
4. Slump  yang  digunakan  adalah  30-60 mm.
5. Kadar  penggunaan  limbah  beton adalah 25%, 50%, 75% dan 100% dari berat total agregat kasar alami.
6. Bahan  pembuat  beton  terdiri  dari  : Semen  PPC  tipe  1  merk  Semen Padang,  agregat  kasar, agregat  limbah beton,  agregat  halus  dan  air  dari Laboratorium  Teknik  Sipil  FT. UNTIRTA.
7. Tidak  meneliti  lebih  lanjut  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kuat  tekan dan modulus elastisitas.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Eni Febriani (2013), dalam penelitiannya Pengaruh Pemanfaatan Pecahan  Beton  Sebagai  Alternatif  Pengganti
Agregat  Kasar  Sebagai  Campuran  Beton  K- 250  Kg/cm2.  Dengan  menggunakan  100% limbah  beton  yang  dibandingkan  dengan beton  agregat  baru  didapatkan  rata-rata  kuat tekan  pada  28  hari  menggunakan  sampel kubus  15  x  15  cm  adalah  257,12  Kg/cm2 untuk  beton  normal  dan  191,14  Kg/cm2 untuk beton limbah.
Deni Anwar (2014), dalam penelitiannya Pengaruh Penggunaan Agregat Daur  Ulang  Terhadap  Kuat  Tekan  dan
Modulus Elastisitas Beton Berkinerja Tinggi Grade  80.  Dengan  menggunakan  agregat halus daur ulang 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% terhadap berat total agregat halus alami.  Kuat  tekan  beton  dengan  murni agregat  alami  sebesar  85,51  MPa. Penggantian  agregat  halus  alami  dengan agregat  halus  daur  ulang  pada  porsi
penggantian  20%  nilai  kuat  tekan  sebesar 67,58  MPa,  porsi  40%  nilai  kuat  tekan sebesar  62,06  MPa,  porsi  60%  nilai  kuat tekan  sebesar  60,68  MPa,  porsi  80%  nilai kuat  tekan  sebesar  57,92  MPa  dan  porsi 100% nilai kuat tekan sebesar 53,79 MPa. Wahyu  Dwi  Cahyadi  (2012),  dalam penelitiannya  Studi  Kuat  Tekan  Beton Normal  Mutu  Rendah  Yang  Mengandung Abu Sekam Padi (RHA) dan Limbah Adukan Beton  (CSW).  Abu  sekam  padi  (RHA) digunakan untuk subtitusi perekat semen dan penggunaan  limbah  adukan  beton  (CSW) sebagai  agregat  halus  untuk  mengurangi jumlah  pasir  pada  beton.  Penelitian  dengan menggunakan  CSW  30%,  40%,  50%, 60% dan  70%  dengan  penggunaan  RHA  tetap yaitu  8%  dari  total  pemakaian  semen.  Pada pengujian kuat tekan dan modulus elastisitas nilai  optimum  terjadi  pada  campuran  CSW 30%,  sedangkan  prosentase  susut  terbesar terjadi  pada  beton  dengan  campuran  CSW 70%.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  yaitu  dengan membandingnkan  penggunaan  limbah  beton sebagai pengganti agregat kasar sebesar 25%, 50%,  75%  dan  100%.  Seberapa  besar penurunannya  dan  proporsi  manakah  yang memiliki nilai kuat tekan optimum.
Proses  penelitian  ini  dibagi  dalam beberapa tahapan yaitu :
1. Tahap persiapan
a. Mengumpulkan  data-data  teori dasar b. Mempersiapkan alat yang digunakan c. Mempersiapkan  material  yang diperlukan
2. Tahap pengujian pendahuluan a. Agregat kasar 1) Kadar air
2) Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD) dan absorpsi 3) Analisa saringan 4) Pengujian  keausan  dengan mesin LAA 5) Pengujian kadar lumpur b. Agregat limbah
1) Kadar air
2) Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD) dan absorpsi
3) Pengujian  keausan  dengan mesin LAA 4) Pengujian kadar lumpur c. Agregat halus 1) Kadar air 2) Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD) dan absorpsi 3) Analisa saringan 4) Pengujian kadar lumpur
3. Tahap  pembuatan  benda  uji  ( mix design ) a. Penentuan mix design beton b. Pembuatan benda uji beton Jumlah benda uji yang digunakan adalah 48 buah dengan cetakan silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm. Beton di tes uji tekan pada saat umur 7 hari, 14 hari,  21  hari  dan  28  hari.  Setiap pengujian  digunakan  12  benda  uji beton  yaitu  benda  uji  dengan menggunakan limbah 25%, 50%, 75% dan  100%  yang  sudah  direncakan (masing-masing 3 benda uji).
Tabel 1. Jumlah Benda Uji Limbah Beton (%) Pengujian Pada Hari Ke - Jumlah Benda Uji 7 14 21 28 25 3 3 3 3 12 50 3 3 3 3 12 75 3 3 3 3 12 100 3 3 3 3 12 Jumlah 12 12 12 12 48 4. Tahap perawatan Benda  uji  yang  telah  dibuat dimasukkan  ke  dalam  bak  perendan selama umur yang direncanakan.
5. Tahap pengujian benda uji Langkah-langkah a. Ambil  contoh  benda  uji  silinder 15x30 cm setelah 7 hari.
b. Masukan kedalam alat compression testing machine.
c. Putar kunci hidrolik.
d. Tekan  tuas  hidrolik  keatas  dan kebawah  untuk  memompa  alat kuat  tekan  sehingga  terjadi tekanan pada benda uji.
e. Pada saat jarum kuat tekan hampir bergerak dari angka 0, letakan dial regangan  pada  piston  bawah
hingga ke piston atas, lalu ukur L 0 yaitu jarak antar piston kuat tekan. f. Tekan  tuas  hidrolik  dan  berhenti setiap pertambahan 10 pada jarum dial  regangan  dengan  membaca jarum tegangan disetiap pertambahan tersebut. g. Setelah  benda  uji  terlihat  retak dan jarum penunjuk gaya berhenti atau  tidak  mampu  bergerak,  baca hasil  akhir  jarum  dial  tegangan sebagai  nilai  gaya  maksimum yang dapat diterima benda uji dan ΔL  maksimum  (perpendekan hingga  terjadi  keruntuhan)  pada dial regangan. Lakukan  hal  yang  sama  pada beton dengan umur 14, 21 dan 28 untuk setiap proporsi benda uji.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Hasil Pengujian Material
Tabel 2. Data Hasil Pengujian Material
Tabel  2  Menunjukkan  data  hasil pengujian  agregat,  meliputi  data  kadar  air, berat  jenis  SSD,  absorpsi,  analisa  saringan, LAA, dan kadar lumpur.
Pengujian Agregat Kasar Agregat Limbah Agregat Halus Kadar Air 5,01% 6,8% 6,46% BJ SSD 2,4 2,35 2,18 Absorpsi 5,6% 10,34% 8,077% Analisa Saringan 40 mm - Zona 3 LAA 19,87% 33% - Kadar Lumpur 0% 0% 5,51%

## B. Rancang Campuran Adukan Beton
Tabel 3. Rancang Campuran Adukan Beton Jenis Material Berat Material Berdasarkan % Limbah Beton 25% 50% 75% 100% Agregat Kasar (Kg) 6,43 4,29 2,14 0 Agregat Limbah Beton (Kg) 2,14 4,29 6,43 8,57 Agregat Halus (Kg) 2,93 2,93 2,93 2,93 Semen PPC (Kg) 2,34 2,34 2,34 2,34 Air (Kg) 1,17 1,17 1,17 1,17
Tabel  3  menunjukkan  kebutuhan material untuk volume 1 silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
C. Hasil Pengujian Beton Segar ( Slump Test )
Tabel 4. Hasil Pengujian Slump %
Agregat Limbah Beton Penurunan Beton Segar (mm) Keterangan 25% 30 Sesuai 45 Sesuai 60 Sesuai 35 Sesuai 50% 45 Sesuai 50 Sesuai 55 Sesuai 50 Sesuai 75% 40 Sesuai 35 Sesuai 50 Sesuai 55 Sesuai 100% 48 Sesuai 35 Sesuai 45 Sesuai 30 Sesuai Tabel  4  menunjukkan  hasil  pengujian slump  test . Pengujian  menunjukkan hasil slump sesuai dengan perencanaan.

## D. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan
% Agregat Limbah Beton Umur Kuat Tekan 7 hari (N/mm 2 ) 14 hari (N/mm 2 ) 21 hari (N/mm 2 ) 28 hari (N/mm 2 ) 25% 9,342 11,89 12,739 13,588 11,04 11,465 12,314 12,951 9,342 12,314 12,314 11,677 Rata- rata 9,91 11,89 12,456 12,739 50% 6,157 10,403 10,403 9,767 4,034 8,068 10,616 13,588 6,794 11,677 12,314 10,911 Rata- rata 5,662 10,05 11,11 11,189 75% 4,034 9,979 10,616 12,739 3,397 8,705 10,191 10,616 4,671 7,219 9,554 11,677 Rata- rata 4,034 8,634 10,12 11,677 100% 4,246 7,219 10,191 8,493 4,034 6,794 8,068 11,253 2,76 6,582 7,643 12,739 Rata- rata 3,68 6,865 8,634 10,828
Gambar 1. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap Nilai Modulus Elastisitas
Berdasarkan  Tabel  5  dan  Gambar  1 dapat  disimpulkan  bahwa  kuat  tekan  pada umur  28  hari  dengan  kuat  tekan  rencana  25 MPa,  beton  daur  ulang  masih  dapat digunakan  sebagai  beton  struktural  seperti balok,  kolom,  pelat  maupun pondasi  karena memiliki  nilai  kuat  tekan  diantara  10  MPa sampai 20 MPa (Ali Asroni, 2010).
Besar penurunan dapat dihitung dengan membandingkan selisih antara kuat

## B. Rancang Campuran Adukan Beton
Tabel 3. Rancang Campuran Adukan Beton Jenis Material Berat Material Berdasarkan % Limbah Beton 25% 50% 75% 100% Agregat Kasar (Kg) 6,43 4,29 2,14 0 Agregat Limbah Beton (Kg) 2,14 4,29 6,43 8,57 Agregat Halus (Kg) 2,93 2,93 2,93 2,93 Semen PPC (Kg) 2,34 2,34 2,34 2,34 Air (Kg) 1,17 1,17 1,17 1,17 Tabel  3  menunjukkan  kebutuhan material untuk volume 1 silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
C. Hasil Pengujian Beton Segar ( Slump Test )
Tabel 4. Hasil Pengujian Slump
% Agregat Limbah Beton Penurunan Beton Segar (mm) Keterangan 25% 30 Sesuai 45 Sesuai 60 Sesuai 35 Sesuai 50% 45 Sesuai 50 Sesuai 55 Sesuai 50 Sesuai 75% 40 Sesuai 35 Sesuai 50 Sesuai 55 Sesuai 100% 48 Sesuai 35 Sesuai 45 Sesuai 30 Sesuai Tabel  4  menunjukkan  hasil  pengujian slump  test . Pengujian  menunjukkan hasil slump sesuai dengan perencanaan.

## D. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan
% Agregat Limbah Beton Umur Kuat Tekan 7 hari (N/mm 2 ) 14 hari (N/mm 2 ) 21 hari (N/mm 2 ) 28 hari (N/mm 2 ) 25% 9,342 11,89 12,739 13,588 11,04 11,465 12,314 12,951 9,342 12,314 12,314 11,677 Rata- rata 9,91 11,89 12,456 12,739 50% 6,157 10,403 10,403 9,767 4,034 8,068 10,616 13,588 6,794 11,677 12,314 10,911 Rata- rata 5,662 10,05 11,11 11,189 75% 4,034 9,979 10,616 12,739 3,397 8,705 10,191 10,616 4,671 7,219 9,554 11,677 Rata- rata 4,034 8,634 10,12 11,677 100% 4,246 7,219 10,191 8,493 4,034 6,794 8,068 11,253 2,76 6,582 7,643 12,739 Rata- rata 3,68 6,865 8,634 10,828
Gambar 1. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap Nilai Modulus Elastisitas
Berdasarkan  Tabel  5  dan  Gambar  1 dapat  disimpulkan  bahwa  kuat  tekan  pada umur  28  hari  dengan  kuat  tekan  rencana  25 MPa,  beton  daur  ulang  masih  dapat digunakan  sebagai  beton  struktural  seperti balok,  kolom,  pelat  maupun pondasi  karena memiliki  nilai  kuat  tekan  diantara  10  MPa sampai 20 MPa (Ali Asroni, 2010).
Besar penurunan dapat dihitung dengan membandingkan selisih antara kuat

## B. Rancang Campuran Adukan Beton
Tabel 3. Rancang Campuran Adukan Beton Jenis Material Berat Material Berdasarkan % Limbah Beton 25% 50% 75% 100% Agregat Kasar (Kg) 6,43 4,29 2,14 0 Agregat Limbah Beton (Kg) 2,14 4,29 6,43 8,57 Agregat Halus (Kg) 2,93 2,93 2,93 2,93 Semen PPC (Kg) 2,34 2,34 2,34 2,34 Air (Kg) 1,17 1,17 1,17 1,17 Tabel  3  menunjukkan  kebutuhan material untuk volume 1 silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
C. Hasil Pengujian Beton Segar ( Slump Test )
Tabel 4. Hasil Pengujian Slump
% Agregat Limbah Beton Penurunan Beton Segar (mm) Keterangan 25% 30 Sesuai 45 Sesuai 60 Sesuai 35 Sesuai 50% 45 Sesuai 50 Sesuai 55 Sesuai 50 Sesuai 75% 40 Sesuai 35 Sesuai 50 Sesuai 55 Sesuai 100% 48 Sesuai 35 Sesuai 45 Sesuai 30 Sesuai Tabel  4  menunjukkan  hasil  pengujian slump  test . Pengujian  menunjukkan hasil slump sesuai dengan perencanaan.

## D. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan
% Agregat Limbah Beton Umur Kuat Tekan 7 hari (N/mm 2 ) 14 hari (N/mm 2 ) 21 hari (N/mm 2 ) 28 hari (N/mm 2 ) 25% 9,342 11,89 12,739 13,588 11,04 11,465 12,314 12,951 9,342 12,314 12,314 11,677 Rata- rata 9,91 11,89 12,456 12,739 50% 6,157 10,403 10,403 9,767 4,034 8,068 10,616 13,588 6,794 11,677 12,314 10,911 Rata- rata 5,662 10,05 11,11 11,189 75% 4,034 9,979 10,616 12,739 3,397 8,705 10,191 10,616 4,671 7,219 9,554 11,677 Rata- rata 4,034 8,634 10,12 11,677 100% 4,246 7,219 10,191 8,493 4,034 6,794 8,068 11,253 2,76 6,582 7,643 12,739 Rata- rata 3,68 6,865 8,634 10,828
Gambar 1. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap Nilai Modulus Elastisitas
Berdasarkan  Tabel  5  dan  Gambar  1 dapat  disimpulkan  bahwa  kuat  tekan  pada umur  28  hari  dengan  kuat  tekan  rencana  25 MPa,  beton  daur  ulang  masih  dapat digunakan  sebagai  beton  struktural  seperti balok,  kolom,  pelat  maupun pondasi  karena memiliki  nilai  kuat  tekan  diantara  10  MPa sampai 20 MPa (Ali Asroni, 2010).
Besar penurunan dapat dihitung dengan membandingkan selisih antara kuat
tekan aktual dan teoritis dengan besar kuat tekan teoritis. % penurunan = Teoritis-Aktual Teoritis x100% Tabel  6. Rata-rata  Penurunan  Kuat  Tekan Untuk Semua Umur Pengujian Umur Pengujian % Penurunan Kuat Tekan Berdasarkan % Limbah Beton 25% 50% 75% 100% 7 Hari 39,02 65,16 75,18 7,35 14 Hari 45,96 54,32 60,76 68,8 21 Hari 47,55 53,22 57,39 63.65 28 Hari 49,04 55,24 53,29 56,69 Rata-rata 45,39 56,99 61,65 66,62
Gambar 2. Grafik Pengaruh % Limbah Beton Terhadap % Penurunan Kuat Tekan
Berdasarkan  Tabel  6  dan  Gambar  2 dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar penggunaan  limbah  beton,  semakin besar penurunan  yang  terjadi.  Dari  gambar  grafik tersebut  dapat  menunjukan  pula  bahwa proporsi  25%  limbah  beton  adalah  propori paling  optimum  untuk  kemampuan  kuat tekan  dibandingkan  dengan  proporsi  50%, 75% dan 100%.

## E. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas
Tabel 7. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas % Limbah Umur Rata-rata Nilai Modulus Elastisitas (N/mm2) 25% 7 Hari 1925,93 14 Hari 3772,22 21 Hari 3966,27 28 Hari 5102,65 50% 7 Hari 1477 14 Hari 3324 21 Hari 3386,9 28 Hari 5195,7 75% 7 Hari 1295,8 14 Hari 2877,5 21 Hari 4019,2 28 Hari 3457,6 100% 7 Hari 1025,414 14 Hari 1931,774 21 Hari 5029,975 28 Hari 3095,238 Gambar 3. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap Nilai Modulus Elastisitas
Selanjutnya adalah membandingkan nilai modulus elastisitas aktual dengan nilai modulus elastisitas teoritis beton normal :
Ec = 4700 f c '
Dimana f’c adalah besar kuat tekan rata-rata yang terjadi pada beton uji. hari. Perbandingan nilai modulus elastisitas dapat ditentukan sebagai berikut : % penurunan = Teoritis- Aktual Teoritis x100%
27
tekan aktual dan teoritis dengan besar kuat tekan teoritis. % penurunan = Teoritis-Aktual Teoritis x100% Tabel  6. Rata-rata  Penurunan  Kuat  Tekan Untuk Semua Umur Pengujian Umur Pengujian % Penurunan Kuat Tekan Berdasarkan % Limbah Beton 25% 50% 75% 100% 7 Hari 39,02 65,16 75,18 7,35 14 Hari 45,96 54,32 60,76 68,8 21 Hari 47,55 53,22 57,39 63.65 28 Hari 49,04 55,24 53,29 56,69 Rata-rata 45,39 56,99 61,65 66,62
Gambar 2. Grafik Pengaruh % Limbah Beton Terhadap % Penurunan Kuat Tekan
Berdasarkan  Tabel  6  dan  Gambar  2 dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar penggunaan  limbah  beton,  semakin besar penurunan  yang  terjadi.  Dari  gambar  grafik tersebut  dapat  menunjukan  pula  bahwa proporsi  25%  limbah  beton  adalah  propori paling  optimum  untuk  kemampuan  kuat tekan  dibandingkan  dengan  proporsi  50%, 75% dan 100%.

## E. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas
Tabel 7. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas % Limbah Umur Rata-rata Nilai Modulus Elastisitas (N/mm2) 25% 7 Hari 1925,93 14 Hari 3772,22 21 Hari 3966,27 28 Hari 5102,65 50% 7 Hari 1477 14 Hari 3324 21 Hari 3386,9 28 Hari 5195,7 75% 7 Hari 1295,8 14 Hari 2877,5 21 Hari 4019,2 28 Hari 3457,6 100% 7 Hari 1025,414 14 Hari 1931,774 21 Hari 5029,975 28 Hari 3095,238
Gambar 3. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap Nilai Modulus Elastisitas
Selanjutnya adalah membandingkan nilai modulus elastisitas aktual dengan nilai modulus elastisitas teoritis beton normal :
Ec = 4700 f c '
Dimana f’c adalah besar kuat tekan rata-rata yang terjadi pada beton uji. hari. Perbandingan nilai modulus elastisitas dapat ditentukan sebagai berikut : % penurunan = Teoritis- Aktual Teoritis x100%
27
tekan aktual dan teoritis dengan besar kuat tekan teoritis. % penurunan = Teoritis-Aktual Teoritis x100% Tabel  6. Rata-rata  Penurunan  Kuat  Tekan Untuk Semua Umur Pengujian Umur Pengujian % Penurunan Kuat Tekan Berdasarkan % Limbah Beton 25% 50% 75% 100% 7 Hari 39,02 65,16 75,18 7,35 14 Hari 45,96 54,32 60,76 68,8 21 Hari 47,55 53,22 57,39 63.65 28 Hari 49,04 55,24 53,29 56,69 Rata-rata 45,39 56,99 61,65 66,62
Gambar 2. Grafik Pengaruh % Limbah Beton Terhadap % Penurunan Kuat Tekan
Berdasarkan  Tabel  6  dan  Gambar  2 dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar penggunaan  limbah  beton,  semakin besar penurunan  yang  terjadi.  Dari  gambar  grafik tersebut  dapat  menunjukan  pula  bahwa proporsi  25%  limbah  beton  adalah  propori paling  optimum  untuk  kemampuan  kuat tekan  dibandingkan  dengan  proporsi  50%, 75% dan 100%.

## E. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas
Tabel 7. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas % Limbah Umur Rata-rata Nilai Modulus Elastisitas (N/mm2) 25% 7 Hari 1925,93 14 Hari 3772,22 21 Hari 3966,27 28 Hari 5102,65 50% 7 Hari 1477 14 Hari 3324 21 Hari 3386,9 28 Hari 5195,7 75% 7 Hari 1295,8 14 Hari 2877,5 21 Hari 4019,2 28 Hari 3457,6 100% 7 Hari 1025,414 14 Hari 1931,774 21 Hari 5029,975 28 Hari 3095,238
Gambar 3. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap Nilai Modulus Elastisitas
Selanjutnya adalah membandingkan nilai modulus elastisitas aktual dengan nilai modulus elastisitas teoritis beton normal :
Ec = 4700 f c '
Dimana f’c adalah besar kuat tekan rata-rata yang terjadi pada beton uji. hari. Perbandingan nilai modulus elastisitas dapat ditentukan sebagai berikut : % penurunan = Teoritis- Aktual Teoritis x100%
Tabel 8. Hasil Perhitungan Perbandingan Nilai Modulus Elastisitas % Limbah Umur % Penurunan % Rata- rata 25% 7 Hari 86,98 77,35 14 Hari 76,72 21 Hari 76,09 28 Hari 69,58
50%
7 Hari 86,79
77,45 14 Hari 77,69 21 Hari 78,38 28 Hari 66,95 75% 7 Hari 86,27
79,26 14 Hari 79,16 21 Hari 73,12 28 Hari 78,47 100% 7 Hari 88,63
79,13 14 Hari 84,31 21 Hari 63,58 28 Hari 79,98
Gambar 4. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap % Penurunan Modulus Elastisitas
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  beton dengan  umur  pengujian  21  hari  memiliki nilai  modulus  elastisitas  yang  bersifat fluktuatif  namun  cenderung  terjadi  tren penurunan  nilai  modulus  elastisitas  seiring dengan bertambahnya  proporsi  limbah  yang digunakan pada beton dari keseluruhan benda uji  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  4. Gambar  3  menunjukkan  bahwa  terjadi peningkatan  nilai  modulus  elastisitas  seiring dengan lama umur pengujian. Hal ini terjadi karena nilai kuat tekan beton terus bertambah seiring  dengan  lama  umur  pengujian  benda uji.  Nilai  modulus  elastisitas  secara  teori berbanding  lurus  dengan  nilai  kuat  tekan beton.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  limbah beton sebagai pengganti agregat kasar seperti dibawah ini :
1. Penggunaan  limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  berpengaruh pada kuat tekan. Kuat tekan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya persentase  agregat  limbah  beton dengan  rata-rata  penurunan  terendah terjadi  pada  proporsi  limbah  beton 25%  sebesar  45,39%,  proporsi  limbah beton  50%  sebesar  56,99%,  lalu proporsi  limbah  beton  75%  sebesar 61,65%  dan  penurunan  terbesar  pada proporsi  limbah  beton  100%  sebesar 66,62%.
2. Penggunaan limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  berpengaruh pada  nilai  modulus  elastisitas. Modulus elastisitas cenderung menurun seiring dengan bertambahnya presentase  agregat  limbah  beton dengan  rata-rata  penurunan  terendah terjadi  pada  proporsi  25%  sebesar 77,35%,  proprosi  limbah  beton  50% sebesar 77,45%, proporsi limbah beton 75%  sebesar  79,26%  dan  penurunan pada proporsi 100% sebesar 79,12%. Dari  hasil  kuat  tekan  dan  modulus elastisitas, proporsi limbah beton 25% adalah  kadar  paling  optimum  sebagai pengganti agregat kasar.

## B. Saran
Untuk  menindak  lanjuti  penelitian  ini kiranya  perlu  dilakukan  beberapa  koreksi yang  diperlukan  agar  penelitian  selanjutnya dapat  lebih  baik.  Adapun  saran-saran  untuk penelitian selanjutnya antara lain. 1. Melakukan  penelitian  lanjutan  dengan menggunakan  limbah  beton  dengan mutu  tertentu  agar  hasil  yang didapatkan dapat lebih terkontrol.
2. Dapat melakukan penelitian dengan semen selain PPC.
3. Dapat  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  zat  tambah  aditif  untuk memaksimalkan kuat tekan beton daur ulang.
Tabel 8. Hasil Perhitungan Perbandingan Nilai Modulus Elastisitas % Limbah Umur % Penurunan % Rata- rata 25% 7 Hari 86,98 77,35 14 Hari 76,72 21 Hari 76,09 28 Hari 69,58
50%
7 Hari 86,79
77,45 14 Hari 77,69 21 Hari 78,38 28 Hari 66,95 75% 7 Hari 86,27
79,26 14 Hari 79,16 21 Hari 73,12 28 Hari 78,47 100% 7 Hari 88,63
79,13 14 Hari 84,31 21 Hari 63,58 28 Hari 79,98
Gambar 4. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap % Penurunan Modulus Elastisitas
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  beton dengan  umur  pengujian  21  hari  memiliki nilai  modulus  elastisitas  yang  bersifat fluktuatif  namun  cenderung  terjadi  tren penurunan  nilai  modulus  elastisitas  seiring dengan bertambahnya  proporsi  limbah  yang digunakan pada beton dari keseluruhan benda uji  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  4. Gambar  3  menunjukkan  bahwa  terjadi peningkatan  nilai  modulus  elastisitas  seiring dengan lama umur pengujian. Hal ini terjadi karena nilai kuat tekan beton terus bertambah seiring  dengan  lama  umur  pengujian  benda uji.  Nilai  modulus  elastisitas  secara  teori berbanding  lurus  dengan  nilai  kuat  tekan beton.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
A.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  limbah beton sebagai pengganti agregat kasar seperti dibawah ini :
1. Penggunaan  limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  berpengaruh pada kuat tekan. Kuat tekan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya persentase  agregat  limbah  beton dengan  rata-rata  penurunan  terendah terjadi  pada  proporsi  limbah  beton 25%  sebesar  45,39%,  proporsi  limbah beton  50%  sebesar  56,99%,  lalu proporsi  limbah  beton  75%  sebesar 61,65%  dan  penurunan  terbesar  pada proporsi  limbah  beton  100%  sebesar 66,62%.
2. Penggunaan limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  berpengaruh pada  nilai  modulus  elastisitas. Modulus elastisitas cenderung menurun seiring dengan bertambahnya presentase  agregat  limbah  beton dengan  rata-rata  penurunan  terendah terjadi  pada  proporsi  25%  sebesar 77,35%,  proprosi  limbah  beton  50% sebesar 77,45%, proporsi limbah beton 75%  sebesar  79,26%  dan  penurunan pada proporsi 100% sebesar 79,12%. Dari  hasil  kuat  tekan  dan  modulus elastisitas, proporsi limbah beton 25% adalah  kadar  paling  optimum  sebagai pengganti agregat kasar.

## B. Saran
Untuk  menindak  lanjuti  penelitian  ini kiranya  perlu  dilakukan  beberapa  koreksi yang  diperlukan  agar  penelitian  selanjutnya dapat  lebih  baik.  Adapun  saran-saran  untuk penelitian selanjutnya antara lain. 1. Melakukan  penelitian  lanjutan  dengan menggunakan  limbah  beton  dengan mutu  tertentu  agar  hasil  yang didapatkan dapat lebih terkontrol.
2. Dapat melakukan penelitian dengan semen selain PPC.
3. Dapat  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  zat  tambah  aditif  untuk memaksimalkan kuat tekan beton daur ulang.
Tabel 8. Hasil Perhitungan Perbandingan Nilai Modulus Elastisitas % Limbah Umur % Penurunan % Rata- rata 25% 7 Hari 86,98 77,35 14 Hari 76,72 21 Hari 76,09 28 Hari 69,58
50%
7 Hari 86,79
77,45 14 Hari 77,69 21 Hari 78,38 28 Hari 66,95 75% 7 Hari 86,27
79,26 14 Hari 79,16 21 Hari 73,12 28 Hari 78,47 100% 7 Hari 88,63
79,13 14 Hari 84,31 21 Hari 63,58 28 Hari 79,98
Gambar 4. Grafik Hubungan % Limbah Beton Terhadap % Penurunan Modulus Elastisitas
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  beton dengan  umur  pengujian  21  hari  memiliki nilai  modulus  elastisitas  yang  bersifat fluktuatif  namun  cenderung  terjadi  tren penurunan  nilai  modulus  elastisitas  seiring dengan bertambahnya  proporsi  limbah  yang digunakan pada beton dari keseluruhan benda uji  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  4. Gambar  3  menunjukkan  bahwa  terjadi peningkatan  nilai  modulus  elastisitas  seiring dengan lama umur pengujian. Hal ini terjadi karena nilai kuat tekan beton terus bertambah seiring  dengan  lama  umur  pengujian  benda uji.  Nilai  modulus  elastisitas  secara  teori berbanding  lurus  dengan  nilai  kuat  tekan beton.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
A.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  limbah beton sebagai pengganti agregat kasar seperti dibawah ini :
1. Penggunaan  limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  berpengaruh pada kuat tekan. Kuat tekan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya persentase  agregat  limbah  beton dengan  rata-rata  penurunan  terendah terjadi  pada  proporsi  limbah  beton 25%  sebesar  45,39%,  proporsi  limbah beton  50%  sebesar  56,99%,  lalu proporsi  limbah  beton  75%  sebesar 61,65%  dan  penurunan  terbesar  pada proporsi  limbah  beton  100%  sebesar 66,62%.
2. Penggunaan limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  berpengaruh pada  nilai  modulus  elastisitas. Modulus elastisitas cenderung menurun seiring dengan bertambahnya presentase  agregat  limbah  beton dengan  rata-rata  penurunan  terendah terjadi  pada  proporsi  25%  sebesar 77,35%,  proprosi  limbah  beton  50% sebesar 77,45%, proporsi limbah beton 75%  sebesar  79,26%  dan  penurunan pada proporsi 100% sebesar 79,12%. Dari  hasil  kuat  tekan  dan  modulus elastisitas, proporsi limbah beton 25% adalah  kadar  paling  optimum  sebagai pengganti agregat kasar.

## B. Saran
Untuk  menindak  lanjuti  penelitian  ini kiranya  perlu  dilakukan  beberapa  koreksi yang  diperlukan  agar  penelitian  selanjutnya dapat  lebih  baik.  Adapun  saran-saran  untuk penelitian selanjutnya antara lain. 1. Melakukan  penelitian  lanjutan  dengan menggunakan  limbah  beton  dengan mutu  tertentu  agar  hasil  yang didapatkan dapat lebih terkontrol.
2. Dapat melakukan penelitian dengan semen selain PPC.
3. Dapat  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  zat  tambah  aditif  untuk memaksimalkan kuat tekan beton daur ulang.
Melakukan penelitian dengan menggunakan  limbah  beton  sebagai pengganti agregat halus dan kasar.

## 6. Daftar Pustaka
Asroni,  Ali.  2010. Balok  Dan  Pelat  Beton Bertulang . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Deni  Anwar.  2014. Pengaruh Penggunaan Agregat Daur Ulang Terhadap Kuat Tekan dan Modulus Elastisitas Beton Berkinerja Tinggi Grade 80 . Eni  Febriani.  2013. Pengaruh Pemanfaatan Pecahan Beton Sebagai Alternatif Pengganti Agregat Kasar Sebagai Campuran Beton K-250 Kg/cm2. Nawi,  Edward  G.  1998. Beton Bertulang Suatu  Pendekatan  Dasar. Bandung  :
Refika Aditama. McCormac,  Jack  C.  2001. Desain  Beton
Bertulang  Edisi  Kelima .  Jakarta  : Erlangga. PBI-1971 “Peraturan Beton Bertulang Indonesia ” SK SNI S-04-1989-F “ Spesifikasi  Agregat
Sebagai Bahan Bangunan ”
SNI 03-1968-1990 “ Metode Pengujian Tentang  Analisis  Saringan  Agregat Halus dan Kasar ” SNI03-1969-1990 “ Metode Pengujian Berat Jenis  Dan  penyerapan  air agregat kasar ” SNI 03-1970-1990 “ Metode Pengujian BeratJenis  Dan  penyerapan  air agregat halus ”
SNI 03-1971-1990 “ Metode Pengujian Kadar Air Agregat ” SNI 03-2417-2008 “ Metode Pengujian
Keausan  Agregat  Dengan  Mesin Abrasi Los Angeles ”
SNI 03-2834-2000 ” Tata Cara Pembuatan Rencana CampuranBetonNormal .” SNI 03-4142-1996 “ Metode Pengujian Jumlah  Bahan Dalam  Agregat  Yang Lolos Saringan NO. 200 (0,075 mm) ”
Tjokrodimuljo, Kardiyono. Ir. M.E. 20 04. Buku Ajar Teknologi Beton.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Wahyu Dwi Cahyadi. 2012. Studi Kuat Tekan Beton  Normal  Mutu  Rendah  Yang Mengandung Abu Sekam Padi (RHA) dan Limbah Adukan Beton (CSW) .